817 



Nach Abzug des beigemengten Eisenoxydes und der Kiesel- 

 säure, sowie Hinzurechnung des Nickeloxydul zum Kobaltoxydul 

 und Berechnung der übrigen Bestandtheile auf die Summe 100, 

 erhält man: 







berechnet 



gefunden 



40 CoO . . 



. 3040,0 



33,77 



33,10 



16 CuO . . 



. 1270,4 



14,11 



13,89 



6 Co 2 3 . . 



. 1008,0 



11,20 



10,86 



8 CaO . . 



. 448,0 



4,97 



5,62 



4 As 2 5 . . 



. 920,0 



10,22 



10,83 



24 CoO, . . 



. 1056,0 



11,73 



10,90 



70 H 2 0* . . 



. 1260,0 



14,00 



14,80 





9002,4 



100,08 



100,00- 



woraus sich die Formel 8(5Co0.2CO, + 4H.O) + 6(Co,0 3 .H 2 0) 

 + 8(2CuO . CO, + H 2 0) -f 4(2CaÖ . As 2 6- + 6H,0) ableiten 

 lässt. Nach vorstehender Formel wäre also das Mineral ein in- 

 niges Gemenge von 8 Atomen zweifünftelkohlensaurem Kobalt- 

 oxydul, 6 Atomen Kobaltoxydhydrat, 8 Atomen halbkohlensaurem 

 Kupferoxyd (Malachit) und 4 Atomen halbarsensaurer Kalkerde 

 (Pharmakolith). Verdünnte Essigsäure zieht aus dem pulverisir- 

 ten Mineral vorzugsweise Arsensäure und Kalkerde aus, und da 

 diese beiden Körper in stöchiometrischem Verhältniss zu einan- 

 der vorhanden sind, so darf man sie als zusammengehörig be- 

 trachten. Vielleicht ist das Mineral durch allmähliche Zersetzung 

 von arsensaurem Kobaltoxydulhydrat (Kobaltblüthe) durch kohlen- 

 saure Kalkerde-haltige Wässer in der unmittelbaren Nähe eines 

 kupferhaltigen Minerals — vielleicht des Malachits — entstanden. 

 Es bildete sich dabei kohlensaures Kobaltoxydul, welches nach 

 und nach höher oxydirte, und arsensaure Kalkerde, von der im 

 Laufe der Zeit ein Theil wieder ausgelaugt wurde. Das künst- 

 lieh dargestellte kohlensaure Kobaltoxydul von schmutzig viol- 

 blauer Farbe ändert sich, namentlich in der Pulverform, alsbald 

 in ein Gemenge von demselben und Kobaltoxydhydrat um und 

 wird dann dunkelbraun. Im Spectroscop ergaben sich Spuren 

 von Kali und Natron, so unbedeutend, dass sie nicht ausgewogen 

 werden konnten. Zur Analyse wurden nur Stücke verwendet, 

 welche glänzend waren und schönen muschligen Bruch zeigten. 

 An einem später erhaltenen Stück fanden sich wirklich kleine 

 Partien von Kobaltblüthe und Malachit, und dieser Umstand rief 



Jahrtuch 1872. 52 



